732 B. Karandeeff, Thermische Analyse des Systems K 2 S0 4 — KF. 
Der Knick bei 578° kann entweder durch eine Umwandlung oder 
durch Zersetzung des Doppelsalzes in seine Komponenten hervor- 
gerufen sein. Das trübe, porzellanartige Aussehen der abgekiililten 
Schmelze zeigt ebenfalls , daß das aus dem Schmelzfluß gebildete 
Doppelsalz bei niedrigeren Temperaturen eine Veränderung erleidet. 
Die Vermutung, daß sich das Doppelsalz in seine Komponenten 
zersetzt, gewinnt an Wahrscheinlichkeit durch die Beobachtung, 
daß Dünnschliffe der entsprechenden Mischung (s. Fig. 2) deutlich 
aus zwei Bestandteilen aufgebaut sind, von denen der überwiegende, 
dem reinen K 2 S 0 4 (Fig. 3) ganz ähnlich , durch Doppelbrechung 
Fig. 3. Dünnschliff von geschmolzenem Kaliumsulfat Gekr. Nicols. Vergr. 75. 
Die Figur zeigt deutlich die typische Lamellarstruktur, die infolge der Um- 
wandlung bei 599° auftritt. 
und durch viele Zwillingslamellen kenntlich ist. Der andere Teil 
ist einfachbrechend. Die Schmelze zerfließt allmählich an der Luft, 
wie das reine Kaliumfluorid. 
Schließlich blieben Versuche, das Doppelsalz aus gemischten 
wässerigen Lösungen im Thermostaten bei 55 — 58° C ki'istallisiert 
zu erhalten, erfolglos. 
Daraus folgt, daß das Doppelsalz nur zwischen 887° und 578° 
beständig ist ; bei niedrigeren Temperaturen zersetzt es sich in seine 
Komponenten. Analoge Fälle bieten das Doppelsalz T1N0 3 . AgNO s 
vermutlich (J. v. Eyk, 1. c.) und die Doppelsalze 2 Li 2 S 0 4 . 3 Na 2 S 0 4 
und 2 Li 2 S 0 4 . 3 Ag 2 S 0 4 (R. Nacken, 1. c.) ’. 
1 Wahrscheinlich hängt die Unbeständigkeit des Doppelsalzes K 2 S0 4 . 
KF von der Umwandlung des K 2 S0 4 bei 599° ab. Das schwach aus- 
geprägte Maximum (C) weist vielleicht auch auf diese Unbeständigkeit hin- 
